标题：310S不锈钢棒
310S不锈钢棒成分标准
品名:310S不锈钢棒,310不锈钢棒,耐高温不锈钢棒
化学成份(%):
C :≤0.08
Si :≤1.50
Mn :≤2.00
P :≤0.045
S :≤0.03
ni :19.00-22.00
cr :24.00-26.00
310S不锈钢棒性能
310S不锈钢不锈钢
屈服强度（N/mm2）≥205 　
抗拉强度 ≥520 　
延伸率（%）≥40 　
硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200 　
密度7.93 g·cm-3 　
比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1 　
热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃) 　
20 100 500 　12.1 16.3 21.4 　
线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃) 　
20～100 20～200 20～300 20～400 　16.0 16.8 17.5 18.1 　
电阻率0.73 Ω·mm2·m-1 　
熔点 1398～1420℃ 　
●力学性能： 　
抗拉强度 σb (MPa)：≥520 
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205 　
伸长率 δ5 (%)：≥40 　
断面收缩率 ψ (%)：≥60 　
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV 　
●热处理规范及金相组织： 　
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。 　
金相组织：组织特征为奥氏体型。
310S是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310S拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。 
1.推荐热处理制度：1030摄氏度-1180摄氏度，急冷； 
2.力学性能包括 
（1.）抗拉强度：不小于520； 
（2.）规定非比例延伸强度：不小于205； 
（3.）断后伸长率：不小于35； 
3.密度：7.98
310S不锈钢棒用途
310S耐热钢作为航空航天、化工工业中的重要材料,被广泛用于高温环境中。高温氧化是高温下最常见也是最重要的腐蚀破坏形式,因此研究和发展具有抗高温氧化性能的新材料对于我国的航空工业、化工及国防事业具有深远的意义[1]。奥氏体耐热不锈钢310S(0Cr25N i20)是高铬镍奥氏体不锈钢 
镍在不锈钢中的作用是在与铬配合后才发挥出来的 
1. 镍是优良的耐腐蚀材料，也是合金钢的重要合金化元素。镍在钢中是形成奥氏体的元素，但低碳镍钢要获得纯奥氏体组织，含镍量要达到24%；而只有含镍27%时才使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变。所以镍不能单独构成不锈钢。但是镍与铬同时存在于不锈钢中时，含镍的不锈钢却具有许多可贵的性能。 
基于上面的情况可知，镍作为合金元素在不锈钢中的作用，在于它使高铬钢的组织发生变化，从而使不锈钢的耐腐蚀性能及工艺性能获得某些改善。 
2.锰和氮可以代替铬镍不锈钢中镍 
铬镍奥氏体钢的优点虽然很多，但近几十年来由于镍基耐热合金与含镍20%以下的热强钢的大量发展与应用，以及化学工业日益发展对不锈钢的需要量越来越大，而镍的矿藏量较少且又集中分布在少数地区，因此在世界范围内出现了镍在供和需方面的矛盾。所以在不锈钢与许多其他合金领域（如大型铸锻件用钢、工具钢、热强钢等）中，特别是镍 的资源比较缺乏的国家，广泛地开展了节镍和以其他元素代镍的科学研究与生产实践，在这方面研究和应用比较多的是以锰和氮来代替不锈钢与耐热钢中的镍。 
3. 锰对于奥氏体的作用与镍相似。但说得确切一些，锰的作用不在于形成奥氏体，而是在于它降低钢的临界淬火速度，在冷却时增加奥氏体的稳定性，抑制奥氏体的分解，使高温下形成的奥氏体得以保持到常温。在提高钢的耐腐蚀性能方面，锰的作用不大，如钢中的 含锰量从0到10．4%变化，也不使钢在空气与酸中的耐腐蚀性能发生明显的改变。这是因为锰对提高铁基固溶体的电极电位的作用不大，形成的氧化膜的防护作用也很低，所以工业上虽有以锰合金化的奥氏体钢（如40Mn18Cr4,50Mn18Cr4WN、ZGMn13钢等），但它们不能作为不锈钢使用。 锰在钢中稳定奥氏体的作用约为镍的二分之一，即2%的氮在钢中的作用也是稳定奥氏体，并且作用的程度比镍还要大。例如，欲使含18%铬的钢在常温下获得奥氏体组织，以锰和氮代镍的低镍不锈钢与元镍的铬锰氮不诱钢，目前已在工业中获得应用，有的已成功地代替了经典的18-8铬镍不锈钢。 
  310S不锈钢棒
常用牌号不锈钢的密度
Steel Grade
Density(g/cm3)
钢 号
密 度
304,304L,305,321 201,202,301,302
7.93
316,316L,347 309S,310S
7.98
405,410,420
7.75
409,430,434
7.7

棒材理论重量计算公式
重量(kg)=直径(mm)*直径(mm)*长度(m)*0.00623 
不锈钢比重： 
●铬不锈钢取7.75吨/M3 
●铬镍不锈钢取7.93吨/M3 
●铁取7.87吨/M3 
不锈钢板理论重量计算公式 
钢品理论重量 重量（kg）=厚度（mm）×宽度（mm）×长度（mm）×密度值 
密度 钢种 
7.93 201,202,301,302,303,304,304L,305,321 
7.75 405,410,420,430
7.98 309S,310S,310,316,316S,316L,347 
不锈钢元棒，钢丝，理论计算公式 
★ 直径×直径×0.00609=kg/m（适用于410 420 420j2 430 431） 
例如：￠50 50×50×0.00609=15.23Kg/米 
★直径×直径×0.00623=kg/m（适用于301 303 304 316 316L 321） 
例如：￠50 50×50×0.00623=15.575Kg/米 
不锈钢型材，理论计算公式 
◆六角棒 对边×对边×0.0069=Kg/米 
◆方棒 边宽×边宽×0.00793=Kg/米
特性
310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢，具有很好的310S不锈钢抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，使得拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高，具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能，耐高温钢管专用于制造电热炉管等场合，奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后，由于其固溶强化作用使强度得到提高，奥氏体型不锈钢的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素，由于其组织为面心立方结构，因而在高温下有高的强度和蠕变强度。
不锈钢固溶处理
固溶处理的目的：　　主要是改善钢和合金的塑性和韧性，为沉淀硬化处理作好准备等。使合金中各种相充分溶解，强化固溶体，并提高韧性及抗蚀性能，消除应力与软化，以便继续加工或成型。　　固溶处理是为了溶解基体内碳化物、γ’相等以得到均匀的过饱和固溶体，便于时效时重新析出颗粒细小、分布均匀的碳化物和γ’等强化相，同时消除由于冷热加工产生的应力，使合金发生再结晶。其次，固溶处理是为了获得适宜的晶粒度，以保证合金高温抗蠕变性能。固溶处理的温度范围大约在980~1250℃之间，主要根据各个合金中相析出和溶解规律及使用要求来选择，以保证主要强化相必要的析出条件和一定的晶粒度。对于长期高温使用的合金，要求有较好的高温持久和蠕变性能，应选择较高的固溶温度以获得较大的晶粒度；对于中温使用并要求较好的室温硬度、屈服强度、拉伸强度、冲击韧性和疲劳强度的合金，可采用较低的固溶温度，保证较小的晶粒度。高温固溶处理时，各种析出相都逐步溶解，同时晶粒长大；低温固溶处理时，不仅有主要强化相的溶解，而且可能有某些相的析出。对于过饱和度低的合金，通常选择较快的冷却速度；对于过饱和度高的合金，通常为空气中冷却。